Kundt: Das HAix'sche Phaenomen in Eisen, Cobalt und Nickel. 141 



6. Gang der Versuche. 



Nachdem die mit dem elektrolytisch niedergeschlagenen Metall 

 versehene platinirte Glasplatte an der oben erwähnten Schiebevor- 

 richtung befestigt und passend zwischen die Magnetpole gebracht war, 

 wurde zunächst die Zweigleitung so abgeglichen, dass bei Schluss 

 des Primärstromes das Galvanometer keinen Aussehlag zeigte. Dann 

 wurde der magnetisirende Strom geschlossen und die kleine Ein- 

 wirkung, welche der Magnet direct durch Fernwirkung auf das Gal- 

 vanometer ausübte, ermittelt, um dieselbe bei den Ausschlägen in 

 Rechnung zu ziehen. Endlich wurde für die eine und für die 

 entgegengesetzte Richtung des magnetisirenden Stromes der Ausschlag 

 des Galvanometers, also der ÜALL-Eflect, gemessen. 



Dieselben Beobachtungen wurden mehrfach wiederholt und aus 

 den erhaltenen Resultaten wurde das Mittel genommen. Die verschie- 

 denen Versuche stimmten fast immer bis auf wenige Millimeter unter 

 einander überein. Nachdem so für die verschiedenen Feldstärken 

 der HAix-Effect gemessen war, wurde für dieselben Feldstärken , die 

 durch Regulirung des magnetisirenden Stromes leicht genau wieder 

 hergestellt werden konnten, die Drehung der Polarisationsebene bei 

 Umkehrung des magnetisirenden Stromes für den Durchgang des 

 Lichtes durch Glas, Platin und Metall, und durch Glas und Platin 

 allein bestimmt. Die Intensität der Magnetfelder ergab sich dann in 

 der oben erwähnten Weise durch Vergleichung mit dem Normalglas, 

 dessen VEEDET'sche (Jonstante für rothes Licht bekannt ist. 



Um mich zu überzeugen, dass die ganze Anordnung befriedigend 

 funetionirte , wurden Versuche mit einer auf platinirtem Glas gal- 

 vanisch niedergeschlagenen Goldschicht und einer ebenso hergestellten 

 Silberschicht gemacht. Für diese Metalle ist nach dem bisher vor- 

 liegenden Beobachtungsmaterial eine genaue Proportionalität des Hall- 

 Effects mit der Stärke des Magnetfeldes vorhanden. Diese letztere 

 wurde auch hier durch die Circularpolarisation in den Glasplatten 

 bestimmt. Zwar ist bei diesen Platten der Hall -Effect nur etwa 

 viermal so gross als im Platin; indessen ist die Leitfähigkeit etwa die 

 7 fache und war die Dicke mindestens die 3 fache der Platinschicht, 

 so dass auch hier der Eintluss der letzteren verschwindet. Übrigens 

 würde das Platin, da auch in ihm der ÜALL-Effect der Magnetisirung 

 proportional ist, das für Gold und Silber zu erwartende Resultat 

 qualitativ nicht beeinträchtigen. 



